( 33o ) 



» Cette loi résume tous les faits connus de déformations permanentes. Je 

 n'en signalerai ici qu'un très petit nombre, renvoyant pour tous les dé- 

 tails au Mémoire qui paraîtra dans peu de mois aux Annales de Chimie et 

 de Physique. 



» 1° Influence du temps. — Toiile technique qui ne définit pas fXdt en même 

 temps que X est vicieuse. Les variations d'allure dans les essais industriels donnent 

 des points anguleux dans la courbe des allongements iJL en fonction de la force X. 



» 2° Influence des chocs. — Avantage de la décliarge sur la charge pour la mesure 

 de A'; la perle instantanée de longueur par décharge mesure Télasticité seule du 

 métal. 



» 3° La fonction * ne dépend que du réseau visqueux; elle ne change pas par le recuit 

 mais seulement par le mode de fabrication métallurgique, et probablement bien peu. 

 La constante A définit le recuit ou l'écrouissage suivant son signe. L'écrouissage 

 varie constamment pendant l'expérience. Toute augmentation de l'impulsion écrouit, et 

 inversement, à température constante. On recuit à température constante en dimi- 

 nuant l'impulsion, soit par l'action prolongée d'une charge opposée à celle qui a 

 écroui, soit par mise en oscillations amorties convenables, etc. 



» 4° Les cycles se fixent d'eux-mêmes, parce qu'ils écrouissent le fil et que la fonc- 

 tion * tend très lentement vers une valeur limite pour de grandes valeurs de fXdt; 

 mais on peut obtenir l'inverse. 



» 5° Les cycles présentent des somipets anguleux quand il y a un temps d'arrêt aux 

 extrémités. 



» L'angle croît avec la durée de l'arrêt et tend vers une limite déterminée quand 

 l'arrêt est très long; cette limite est précisément celle que M. Bouasse a découverte 

 expérimentalement. Ce point anguleux disparaît et fait place à un sommet arrondi 

 dans les cycles décrits sans arrêt, dans les oscillations spontanées par exemple (expé- 

 riences inédites de M. Bouasse). 



» Le point anguleux des cycles n'indique rien d'analogue à un frottement 

 solide. 



» J'arrête ici ces indications, que chacun peut compléter facilement. 

 Elles suffisent à montrer la fécondité de cette loi très simple, qui paraît 

 comprendre tous les phénomènes connus, y compris les variations de la 

 limite de rupture par la répétition des cycles. 



» Les déforrriations non homogènes, torsion, flexion, etc., donnent lieu 

 à des migrations de la m;itière visqueuse des régions où les forces sont 

 grandes vers celles où les forces sont petites, qui expliquent tous les faits 

 connus de superposition de torsions inverses, etc. 



» Des considérations analogues sont applicables aux phénomènes 

 électriques et magnétiques qui manifestent des résidus. » 



